gg4 Angewendete Botanik. Krankheiten. Nachträge. 



9. J. Schröder. Beiträge zur Chemie des Holzes. (Mittheilungen der forstlichen Versuchs- 

 station zu Tharand. Tharander Jahrbuch 24, S. 52.) 



1. Fichtenholz mit reiniem Wasser extrahirt. 

 Zur Untersuchung wurden frisch von der Mühle kommende Fichtenspäne verwendet. 

 Dieselben wurden in einem Verdrängungsapparat ausgelaugt und dann sowohl die ausgelaugten 

 Späne, wie das Extract und zur Controle eine Portion nicht ausgelaugter Späne auf ihren 

 Aschengehalt untersucht. 



Es gaben 10000 Theile bei 100" getrocknetes Holz Reinasche; 



nicht ausgelaugt ausgelaugt im Extract 



23,21 18,29 5,30. 



Von der gesammteu Aschenmenge des Fichtenholzes sind also nur 23 "/q in Lösung 

 gegangen. 



Die quantitative Untersuchung der Aschen ergab, dass es vorzugsweise das Kali ist, 

 welches dem Holz durch das Wasser entzogen wird. 



10000 Theile trockenes Holz enthalten: 



nicht ausgelaugt . . . 4,86 Theile Kali 

 ausgelaugt 1,21 „ „ 



Das Kali, welches im Holze enthalten ist, befindet sich also in demselben zum 

 grösseren Theil oder ganz (?) in einer in Wasser leicht löslichen Form. Dagegen Kalk, Magnesia, 

 Eisen, Mangan und zum Theil Phosphor sind im Holze in einer in reinem Wasser schwer 

 löslichen Form (wenigstens im Verhältniss zum Kali) vorhanden. 



2. Fichtenholz beim zweijährigen Liegen in fliessendem Wasser. 



Zur Untersuchung wurde eine Schwelle Fichtenholz mit den beiden zugehörigen 

 Schwarten in einem Bassin ausgelaugt. Das zufliessende Wasser (aus der Weisseritz) enthielt 

 im Liter Milligramme: 



Kali Kalk Magnesia Eisenoxyd Schwefelsäure Chlor 



1,566 6,750 1,495 1,150 5,356 2,868. 



Nach zweijährigem Liegen in diesem Wasser wurde das Holz untersucht. 

 10000 Theile getrocknetes Holz gaben Reinasche: 



Aussenholz Mittelholz ganzes Holz (berechnet) 



nicht ausgelaugt . 18,16 17,71 17,91 



ausgelaugt . . . 12,42 15,86 13,86. 



Das Aussenholz ist also stärker als das Innenholz ausgelaugt. Die quantitative 

 Untersuchung ergab, dass dem Holz wesentlich das Kali und Mangan entzogen ist: auch 

 Natron, Magnesia und Schwefelsäure haben durch den Auslaugungsprocess eine geringe 

 Verminderung erfahren. Dagegen zeigt das ausgelaugte Holz eine geringe Zunahme an 

 Eisen, Kieselsäure und Phosphorsäure; sehr erheblich hat sich aber der Kalkgehalt durch 

 das Liegen im Wasser vermehrt. 



Das Holz giebt also beim Liegen in Wasser gewisse Mineralbcstandtheile ab, während 

 es andere aus dem Wasser absorbirt und in fester Form ablagert. 



3. Einwirkung eines Kalk- und Kalisalzes auf Fichtenholz. 

 Von denselben Sägespänen, welche zu dem Extractionsversuch mit reinem Wasser 

 gedient hatten , wurde eine Portion (250 Gr.) mit 2 Litern einer Lösung von Chlorkalium 

 und Chlorcalcium übergössen, die 0,2106 Gr. Kali, 0,2250 Gr. Kalk und 0,4364 Gr. Chlor 

 enthielt. Nach 16stündiger Einwirkung wurde 1 Liter al)gegossen und analysirt und danu 

 berechnet, wie viel von jedem Stoff in Lösung gegangen war. Es ergab sich, dass bei 

 diesem Versuch alles vorhandene Kali, aber auch erhebliche Mengen von Mangan und 

 Magnesia in Lösung gegangen sind. Während das zugesetzte Chlorkalium bei diesem Versuch 

 gar keine Wirkung ausübte, ist das Chlorcalcium zersetzt, das Calcium ist in erhebücher 

 Menge vom Holze aufgenommen, das Chlor in Lösung geblieben. Wahrscheinlich ist es der 

 Wirkung des Chlorcalciums zuzuschreiben, dass Mangan und Magnesia, welche durch reines 

 Wasser dem Holz nicht entzogen werden, in Lösung gegangen sind. Denken wir uns im 

 Holz Eisen, Mangan, Magnesia an eine organische Säure gebunden, die mit Kalk ein schwerer 

 löshches Salz als mit den genannten Stoffen bildet, so würde die Umsetzung in der Art 



